10 



Mineralogie. 



Beim Besuch der Vermillion-Grube in Algoma , Ontario , erhielt der 

 Verf. Sperrylitproben , deren Krystalle ausser (111), ooOoo (100) und 

 7i oo02 (210) eine neue Form n 502 (10 . 5 . 2) zeigten. Die Bestimmung 

 geschah unter dem Mikroskop durch Beobachtung des Zonenverbandes und 

 Messung ebener Winkel. 



Das Mineral kommt in losen Verwitterungsproducten von Kupferkies, 

 Magnetkies und anderen Eisennickelsulfiden vor. Auch Magnetit und Zinn- 

 stein werden erwähnt. Der Sperrylit wurde oft in Kupferkies, aber nicht 

 in Magnetkies beobachtet. Es ist also ersterer der eigentliche Wirth des 

 Platinmetalls, und es ist im Hinblick hierauf von Interesse, dass in allen 

 Kupfer-Nickelgruben des Sudbury-Districts Spuren von Platinmetallen ge- 

 funden werden und dass der Platingehalt mit dem Kupfergehalt wächst 

 und fällt. Hiernach kommt vielleicht das Pt im Sudbury-District allgemein 

 als Sperrylit vor. Es ist jedoch zu erwähnen , dass Polydymit , der in 

 einigen der Sudbury-Gruben spärlich erscheint, auch 0,006— 0,024 °/ Pt 

 enthält. 



Der Sperrylit löste sich langsam in starker heisser Salzsäure, schneller 

 in Königswasser, während er in Salpetersäure, Schwefelsäure und Flusssäure 

 sich unlöslich erwies. 



In einem Nickel-Kupferstein der Murray-Gruben wurde gefunden : 

 Ni (mit Spuren von Co) 48,82, Cu 25,92, Fe 2,94, S 22,50, Au 0,000075, 

 Ag 0,001775, Pt 0,000430, Ir 0,000056, Os 0,000057, Rh und Pd in ge- 

 ringer Menge; Summe 100,182393 °/ . F. Rinne. 



F. B. Peck : Beitrag zur krystallo graphischen Kennt- 

 niss des Bournonit nebst einem Anhange: Wärmeleitung- 

 des Antimonit und Bournonit. (Zeitschr. f. Kryst. u. Min. 27. 

 p. 299—320. Mit 1 Taf. u. 1 Textfig. Leipzig 1896.) 



Es wird die Frage untersucht, ob zwischen der Krystallform der 

 Feuerblende (SbS 3 Ag 3 ) und derjenigen des Bournonit, welches ebenfalls 

 die Zusammensetzung eines normalen sulfantimonigsauren Salzes besitzt, 

 wobei Ag durch Pb und Cu vertreten ist (Sb S 3 Pb Cu), gewisse Beziehungen 

 existiren. 



Das Axenverhältniss der Feuerblende ist: a : b : c = 1,9465 : 1 : 1,0973, 

 ß = 90° 0' ; nimmt man für die a-Axe den halben Werth, und nimmt man 

 bei dem Bournonit die Fläche c (001) als (100) und b (010) als (001) , so 

 erhält man 



für die Feuerblende = a : b : c = 0,9732 : 1 : 1,0973, 

 „ den Bournonit = a : b : c = 0,9561 : 1 : 1,0662, 

 wodurch die Ähnlichkeit in den Axen Verhältnissen klar hervortritt. Es 

 wird nun untersucht, ob etwa der Bournonit wie die Feuerblende monoklin 

 krystallisire. Zu dem Zwecke hat der Verf. 46 isolirte Krystalle von ver- 

 schiedenen Fundorten (Pribram, Silberwiese bei Ems, Horhausen, Offenbanya, 

 Nagyag, Kapnik) gemessen und dabei gefunden, dass zwar Differenzen von 

 beträchtlicher Grösse auftreten, sich in denselben aber keine Begelmässigkeit 



